## KUAT TARIK BELAH DAN KUAT TARIK LENTUR BETON MUTU ULTRA TINGGI MENGGUNAKAN FLY ASH BATU BARA SEBAGAI ADITIF DAN BIJIH BESI SEBAGAI FILLER (STUDI KOMPARASI AGREGAT MAKSIMUM BERUKURAN 5 MM DAN 10 MM)
Titihayati Fusya 1 Rudiansyah Putra 2 Teuku Budi Aulia 3
1 Mahasiswa, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia
2,3 Dosen, jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia. Email: titifusya@gmail.com

## Abstract
The  use  of  coarse  aggregates  with  smaller  grain  sizes  and  varied  sizes  can  cause  the  volume  of concrete’s  pore becoming smaller and obtaining  denser concrete. The purpose of this study is to  determine the effect  of variations in coarse aggregate grain size and variation in concrete age on split tensile strength and flexural tensile strength of ultra high strength concrete. In this study, control of diameter aggregate with the maximum variation of  5 mm and 10 mm, substitution of 15% coal fly ash, addition of 6% iron ore filler and 1,5% superplasticizer of cement weight with 0,2 FAS is carried out. The results of  data  analysis showed that the quality of  the study implementation  was classified as very good to moderate and the variations of maximum aggregate diameter and variations of concrete age have an effect on the  tensile  strength  of  the  concrete.  The  study  show  that  5  mm  aggregate  diameter  conduce  a  higher  tensile  strength compared to the 10 mm aggregate diameter.
Keyword:  ultra high  strength  concrete, coarse aggregate, coal fly ash, iron ore, split  tensile strength, flexural  tensile strength

## Abstrak
Penggunaan agregat kasar dengan ukuran butiran yang lebih kecil dan ukuran yang bervariasi dapat menyebabkan volume  pori  beton  menjadi  kecil  serta  diperolehnya  beton  yang  lebih  padat.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui pengaruh variasi ukuran butiran agregat kasar dan variasi umur beton terhadap kuat tarik belah dan kuat tarik lentur beton mutu ultra tinggi. Dalam penelitian ini, digunakan variasi diameter agregat maksimum berukuran 5 mm  dan  10  mm,  substitusi  15%  fly  ash  batu  bara,  penambahan  6%  filler  bijih  besi,  dan  1,5%  superplasticizer  dari berat semen dengan FAS sebesar 0,2. Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa mutu pelaksanaan penelitian berada pada  klasifikasi  sangat  baik  sampai  sedang  dan  penggunaan  variasi  diameter  agregat  maksimum  serta  variasi  umur beton  memberikan  pengaruh  terhadap  kuat  tarik  beton.  Didapat  bahwa  diameter  agregat  berukuran  5  mm menghasilkan kuat tarik yang lebih besar dibandingkan dengan diameter agregat berukuran 10 mm.
Kata Kunci: beton mutu ultra tinggi, agregat kasar, fly ash batu bara, bijih besi, kuat tarik belah, kuat tarik lentur

## 1. Pendahuluan
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  struktur bangunan  mengalami  perkembangan  yang  pesat, misalnya  gedung-gedung  tinggi,  struktur  jembatan dengan  bentang  panjang,  tower,  dan  sebagainya. Struktur  yang  demikian  membutuhkan  beton  bermutu tinggi  yang  memiliki  kuat  tekan  minimal  6000  psi (41,4  MPa)  untuk  menopang  semua  beban  dengan dimensi  komponen  struktur  yang  cukup  ramping, Merriza[1]. Perencanaan terhadap bidang-bidang konstruksi  tersebut  dapat  menggunakan  beton  mutu ultra tinggi yang secara spesifik mempunyai karakteristik  sebagai  material  konstruksi  beton  dengan kekuatan  ( strength )  yang  sangat tinggi  dan  daya  tahan ( durability )  yang  sangat  baik  terhadap  gas  dan  cairan berbahaya.
Berdasarkan
kekuatan
beton, beton dikelompokkan sebagai berikut, Naibaho[2]: a. Beton  normal,  kuat  tekan  yang  dicapai  kurang dari 45 MPa
b. Beton  mutu  tinggi,  memiliki  kuat  tekan  45-90 MPa
c. Beton mutu ultra tinggi, memliki kuat tekan diatas 90 MPa
d. Beton  bubuk  reaktif,  kekuatan  yang  dimiliki antara 200-800 MPa
Faktor  yang  dapat  mempengaruhi  kepadatan beton  adalah  gradasi  agregat,  proporsi  campuran,  dan kadar  air.  Berdasarkan  Purwati[3],  kepadatan  beton dapat  dipengaruhi  oleh  penggunaan  agregat  dengan ukuran  butiran  yang  lebih  kecil  dan  ukuran  yang bervariasi  dapat  menyebabkan  volume  pori  beton menjadi  kecil.  Hal  ini  disebabkan  butiran  yang  lebih kecil akan mengisi pori antara butiran yang lebih besar, sehingga  pori-porinya  menjadi  sedikit  dan  beton memiliki kemampatan yang tinggi. Untuk meningkatkan kepadatan dan kekuatan pada beton juga
digunakan filler bijih besi yang bertujuan meminimalkan rongga kosong antara butiran/partikel.
Akibat  sedikitnya  pori-pori  pada  beton,  maka jumlah  air  pada  campuran  beton  dapat  dikurangi. Untuk  menjamin  agar  campuran  beton  mutu  ultra tinggi  yang  sedikit  air  ini  tetap  dapat  dikerjakan, dilakukan  penambahan superplasticizer yang  secara efektif  membuat  beton  menjadi  plastis  dan  mudah dikerjakan.  Adapun  jenis superplasticizer yang digunakan adalah Sika Viscocrete.
Dalam  pembuatan  beton,  terjadi  peningkatan jumlah  pemakaian  semen  yang  mengakibatkan  jumlah emisi  gas  CO 2 ke  atmosfer  juga  meningkat.  Proses pembuatan  semen  di  pabrik  tidak  ramah  lingkungan dan membutuhkan bahan bakar yang tinggi. Peningkatan  emisi  gas  CO 2 ke  atmosfer  menimbulkan masalah  efek  rumah  kaca  dan  menjadi  penyebab pemanasan  global.  Penggantian  sebagian  atau  secara total  semen  dengan  bahan  lain  yang  lebih  ramah lingkungan  dalam  proses  pembuatan  beton  menjadi pilihan  alternative,  Simatupang[4].  Oleh  sebab  itu, digunakan  alternatif  penggantian  material  berupa limbah  pabrik  yang  ekonomis  dan  juga  ramah lingkungan seperti fly ash batu bara.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  pengaruh  variasi  ukuran  butiran  agregat kasar dan variasi umur  beton terhadap kuat tarik belah dan kuat tarik lentur beton mutu ultra tinggi.

## 2. Tinjauan Kepustakaan

## 2.1 Konsep beton mutu ultra tinggi
Beton  mutu ultra tinggi  adalah generasi  baru dari material  semen  dengan  kekuatan,  keuletan,  dan  daya tahan  yang  sangat  tinggi.  Menurut  AFGC,  beton mutu ultra  tinggi  didefinisikan  sebagai  beton  dengan karakteristik  kuat  tekannya  antara  150  –  250  MPa, Chunping[5].
Hardjasaputra[6]  mengemukakan  bahwa  pada dasarnya  prinsip  teknologi  beton  beton  mutu  ultra tinggi  sama  seperti  beton  normal,  yang  membedakan adalah  pada  perencanaan  campurannya  beton  mutu ultra  tinggi  berbasis  teknologi  nano,  di  mana  ukuran butiran yang digunakan dalam rentang nanometer (nm). Melalui  pemilihan  gradasi  butiran  halus  ini  akan diperoleh  kepadatan  per  satuan  volume  ( Packing Density )  sangat  tinggi. Packing  density adalah  istilah yang  digunakan  pada  rencana  campuran  beton  mutu ultra tinggi agar diperoleh campuran dengan kepadatan yang  maksimum,  yaitu  dengan  meminimalkan  rongga kosong antara butiran/partikel.

## 2.2 Agregat halus
Agregat  halus  merupakan  pasir  alam  sebagai disintegrasi  alami  batuan  atau  pasir  yang  dihasilkan oleh  industri  pemecah  batu  dan  mempunyai  ukuran butir terbesar 4,75 mm (No.4), SNI 1969-2008[7].

## 2.3 Agregat kasar
Agregat  kasar  adalah  kerikil  sebagai  hasil disintegrasi  alami  dari  batuan  atau  berupa  batu  pecah yang  diperoleh  dari  industri  pemecah  batu  dan mempunyai  ukuran  butir  antara  4,75  mm  (No.  4) sampai 40 mm (No. ½ inci), SNI 1969-2008[7].

## 2.4 Fly ash batu bara
Dalam  Pd  T-04-2004-C[8]  dijelaskan  bahwa  abu terbang ( fly ash ) adalah  butiran  halus sisa pembakaran batu  bara  pada  suhu  tinggi  yang  sebagian  besar unsurnya  adalah  silika  dan  alumina.  Kandungannya sebagian  besar  terdiri  dari  silikat  dioksida  (SiO2), aluminium (Al2O3), besi (Fe2O3), dan kalsium (CaO), serta  magnesium,  potasium,  sodium,  titanium,  dan sulfur  dalam  jumlah  yang  lebih  sedikit,  Nugraha  dan Antoni[9].

## 2.5 Bijih besi
Bijih  besi  atau iron  ores adalah  batuan  yang mengandung  mineral-mineral  besi  oksida  seperti  besi (II)  oksida  (FeO),  besi  (III)  oksida  (Fe 2 O 3 ),  dan nanopartikel  magnetit  (Fe 3 O 4 )  serta  sejumlah  mineral pengiring  lainnya  seperti  silika  (SiO 2 ),  alumina (Al 2 O 3 ),  magnesia  (MgO)  dan  nikel  (Ni).  Berdasarkan hasil  penelitian  Fatmaliana[10],  bijih  besi  yang terdapat di Lhoong, Kabupaten Aceh Besar didominasi oleh senyawa Fe 2 O 3 dan SiO 2 .

## 2.6 Superplasticizer
Superplasticizer merupakan  bahan  tambahan kimia yang digunakan untuk memperbaiki workabilitas dan  mengurangi  jumlah  air  pencampur  ( high  range water  reducer  admixtures ). Superplasticizer sangat meningkatkan kelecakan campuran. Digunakan terutama  untuk  beton  mutu  tinggi,  karena  dapat mengurangi air sampai 30%, Nugraha dan Antoni[9].

## 2.7 Kuat tarik belah
Kuat  tarik  belah  benda  uji  beton  berbentuk silinder  adalah  nilai  kuat  tarik  tidak  langsung  dari benda uji  beton berbentuk silinder  yang diperoleh dari hasil  pembebanan  benda  uji  tersebut  yang  diletakkan mendatar  sejajar  dengan  permukaan  meja  penekan mesin uji tekan, Aulia dan Akoeb[11].
Prosedur  pengujian  kuat  tarik  belah  silinder ( tensile  splitting  cylinder  test )  mengacu  kepada  SNI 2491-2014[12]  tentang  Metode  Pengujian  Kuat  Tarik Belah  Beton.  Pemberian  beban  dilakukan  secara menerus tanpa sentakkan dengan kecepatan pembebanan  konstan  yang  berkisar  antara  0,7  hingga 1,4 MPa per menit sampai benda uji hancur. Kecepatan pembebanan untuk benda uji berbentuk silinder dengan ukuran panjang 300 mm dan diameter 150 mm berkisar antara  50  sampai  100  kN  per  menit.  Tegangan  tarik yang timbul sewaktu benda uji terbelah disebut sebagai split  cylinder  strength ,  dapat  dihitung  dengan persamaan, Dipohusodo[13]:
𝑓𝑡 = 2 𝑥 𝑃 𝜋 𝑥 𝐿 𝑥 𝐷
……………….…………………   1)
Keterangan : f t = kuat tarik belah (N/m2 atau kg/cm²)
P = beban maksimum pada waktu belah (N atau kg)
L = tinggi/panjang benda uji silinder (m atau cm)
D = diameter benda uji silinder (m atau cm)

## 2.8 Kuat tarik lentur
Prosedur  pengujian  kuat  tarik  lentur  balok  beton mengacu  kepada  SNI  4431-2011[14]  tentang  Cara  Uji Kuat  Lentur  Beton  dengan  Dua  Titik  Pembebanan. Kuat tarik  lentur adalah kemampuan balok beton yang diletakkan  pada  dua  perletakan  untuk  menahan  gaya dengan  arah  tegak  lurus  sumbu  benda  uji,  yang diberikan  kepadanya,  sampai  benda  uji  patah,  yang dinyatakan dalam Mega Pascal (MPa) gaya per satuan luas, SNI 4431-2011[14].
Kuat  tarik lentur  beton dihitung  dengan Persamaan  2  jika  keruntuhan  terjadi  di  bagian  tengah bentang, Nugraha dan Antoni[9]:
𝑓𝑟 = 𝑃𝐿 𝑏ℎ 2 …………………...…………………   2)
Persamaan  3  digunakan  jika  keruntuhan  terjadi pada bagian tarik di  luar  tengah bentang, Nugraha dan Antoni [9] :
𝑓𝑟 = 3𝑃𝑎 𝑏ℎ 2 …………………...…………………   3)
Keterangan : f r = kuat tarik lentur beton balok (kg/cm 2 )
P = beban maksimum (kg)
L = panjang bentang di antara kedua balok tumpuan (cm)
b = lebar balok penampang (cm)
h = tinggi balok penampang (cm)
a = jarak dari perletakan ke gaya (cm)

## 2.9 Hubungan kuat tekan terhadap kuat tarik beton
Hubungan  kuat  tekan  terhadap  kuat  tarik bertujuan  untuk  mengkonversi  nilai  dari  kuat tekan  ke kuat tarik berdasarkan beberapa batas standar koefisien pada Tabel 1 berikut ini:
Tabel  1  Batas  Standar  Koefisien  Kuat  Tekan  (f’c) Terhadap Kuat Tarik (ft)

## Sumber : Koerniawan[15]
Keterangan : f’c = kuat tekan (N/m2 atau kg/cm²) ft = kuat tarik (N/m2 atau kg/cm²)

## 2.10 Kuat tarik relatif
Kekuatan  relatif  adalah  yang  dikoreksi  dari kekuatan  beton  campuran  dengan fly  ash batu  bara, dengan  mempertimbangkan  kandungan  semen.  Kuat tarik relatif dapat dihitung dengan persamaan:
𝑅𝑆 = 𝑆 𝑥 100 𝐶
………………...………..………   4)
Keterangan : RS   = kuat tarik relatif
S = kuat tarik beton dengan fly ash batu bara
C = kandungan semen murni dari semen campuran
Nilai  RS  menunjukkan  efek  penambahan fly  ash batu  bara  pada  proses  hidrasi  semen.  Nilai  RS  lebih besar  dari  kekuatan  semen  murni  dan  menunjukkan bahwa  penambahan fly  ash batu  bara  mendukung hidrasi  dan  meningkatkan  perkembangan  kekuatan semen, Hayati[16].

## 3. Metodologi penelitian

## 3.1 Rancangan penelitian
Pada penelitian ini dilakukan pengujian kuat tarik belah  dan  kuat  tarik  lentur  dengan  menggunakan variasi  diameter  agregat  maksimum  berukuran  5  mm dan  10  mm,  substitusi  15% fly  ash batu  bara  sebagai aditif,  penambahan  6%  bijih  besi  sebagai filler ,  dan 1,5% superplasticizer jenis Sika  Viscocrete-3115N yang  setiap  persentasenya  dihitung  dari  berat  semen. Pengujian dilakukan pada umur 28 hari dan 56 hari.

## 3.2 Pengujian kuat tarik belah beton
Benda  uji  yang  direncanakan  adalah  beton  mutu ultra  tinggi  dengan  variasi  penggunaan  diameter agregat  maksimum  5  mm  dan  10  mm.  Variasi  dan jumlah benda uji dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:
Standar Koefisien Pengujian Referensi 0,5 – 0,67 𝑓′𝑐 Kuat Tarik Belah Nilson - Winter 0,60 𝑓′𝑐 Kuat Tarik Belah Dipohusodo 0,59 𝑓′𝑐 Kuat Tarik Belah ACI 363R-92 0,3 (𝑓 ′ 𝑐) 2/3 Kuat Tarik Belah CEB-FIB 0,46 (𝑓 ′ 𝑐) 0,60 Kuat Tarik Belah Gardner et al. 0,67 – 1,0 𝑓′𝑐 Kuat Tarik Lentur Nilson - Winter 0,68 – 1,2 𝑓′𝑐 Kuat Tarik Lentur Legeron dan Paultre

## Tabel 2 Variasi dan Jumlah Benda Uji
Keterangan:
1. Beton  mutu  ultra  tinggi  menggunakan  agregat halus  ukuran  0-2  mm,  agregat  kasar  dengan gradasi  ukuran  2-5  mm,  substitusi  15% fly  ash batu  bara,  penambahan  6% filler bijih  besi  dan 1,5% superplasticizer dari  berat  semen  dengan kode  benda  uji  UTL-B28,  UTL-B56,  UTL-L28, dan UTL-L56.
2. Beton  mutu  ultra  tinggi  menggunakan  agregat halus  ukuran  0-2  mm,  agregat  kasar  dengan gradasi  ukuran  2-5  mm  dan  5-10  mm,  substitusi 15% fly ash batu bara, penambahan 6% filler bijih besi  dan  1,5% superplasticizer dari  berat  semen dengan  kode  benda  uji  UTS-B28,  UTS-B56, UTS-L28, dan UTS-L56.

## 3.3 Pengujian kuat tarik belah beton
Pengujian  kuat  tarik  belah  menggunakan  mesin pembebanan  merek  Ton  Industrie  buatan  Mannheim, Jerman.  Benda  uji  diletakkan  di  antara  dua  plat pembebanan  dan  diberi  bantalan  kayu  dalam  posisi memanjang  atau  horizontal  seperti  yang  terlihat  pada Gambar  3.1.  Beban  tekan  diberikan  merata  arah  tegak dari  atas  di  sepanjang  benda  uji  silinder  dengan  beban yang  berangsur-angsur  dinaikkan  hingga  dicapai  nilai maksimum  dan  terbelah  akibat  beban  tarik  horizontal. Dari  hasil  pengujian,  didapat  besarnya  beban maksimum  yang  dapat  diterima  oleh  masing-masing benda  uji.  Besarnya  kuat  tarik  belah  beton  dihitung dengan menggunakan Persamaan 1.
Benda Uji 15 x 30 15 cm Kayu P P Kayu 15 cm 30 cm Tampak Depan
Tampak Samping

## Gambar 1 Sketsa pengujian kuat tarik belah beton

## 3.4 Pengujian kuat tarik lentur beton
Beban terpusat berada di atas balok pada dua titik. Beban dari mesin uji disalurkan melalui plat baja untuk
diteruskan  ke  balok  menjadi  beban  titik  yang  masing- masing  terletak  pada  jarak  1/3  bentang  seperti  pada Gambar  3.2.  Pengujian  kuat  tarik  lentur  balok  beton dilakukan  untuk  mengetahui  kemampuan  balok  beton yang  diletakkan  pada  dua  perletakan  untuk  menahan gaya  dengan  arah  tegak  lurus  sumbu  benda  uji  yang diberikan  sampai  benda  uji  patah.  Perhitungan  kuat tarik lentur menggunakan Persamaan 2 dan 3.
15 cm 15 cm Transducer Benda Uji Load Cell Data Logger 7,5 15 15 15 7.5

## Gambar 2 Sketsa pengujian kuat tarik lentur beton

## 3.5 Pengolahan data
Data yang diperoleh dari pengujian dianalisis dan dilakukan pengolahan data. Penyebaran data hasil kuat tarik  belah  dan  kuat  tarik  lentur  serta  berat  benda  uji diukur  dengan  menggunakan  koefisien  ragam  sampel ( covarian )  untuk  diklasifikasikan.  Analisa  varian dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  variasi  agregat kasar  (batu  pecah)  dan  variasi  umur  beton  terhadap kuat  tarik  belah  dan  kuat tarik  lentur  beton  mutu ultra tinggi.  Metode  penyelidikan  yang  dipilih  adalah analisis varian untuk klasifikasi dua arah.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Hasil

## 4.1.1 Hasil pengujian kuat tarik belah beton
Data  yang  diperoleh  dari  hasil  pengujian  dan perhitungan  kuat  tarik  belah  beton  mutu  ultra  tinggi menggunakan  benda  uji  silinder  berdiameter  15  cm  x tinggi 30 cm sebanyak 20 benda uji diperlihatkan pada Tabel 1 berikut ini:

## Tabel 1 Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah Beton
Kode Benda Uji Beban (Ton) Kuat Tarik Belah (MPa) Kuat Tarik Belah Rata- Rata (MPa) UTL - B28 (1) 36,00 4,994 5,062 UTL - B28 (2) 37,00 5,125 UTL - B28 (3) 36,00 4,994 UTL - B28 (4) 35,50 4,908 UTL - B28 (5) 38,00 5,290 UTL - B56 (1) 47,00 6,792 6,196 UTL - B56 (2) 44,50 6,179 UTL - B56 (3) 43,00 5,923 UTL - B56 (4) 44,00 6,067 UTL - B56 (5) 43,50 6,018 UTS - B28 (1) 36,50 5,048 4,769 UTS - B28 (2) 32,50 4,519 UTS - B28 (3) 34,00 4,765 UTS - B28 (4) 32,00 4,504
Pengujian Jenis Benda Uji Diameter Agregat Maksimum Kode Benda Uji Umur Beton Jumlah Kuat Tarik Belah Silinder 5 mm UTL-B28 28 Hari 5 10 mm UTS-B28 5 15 cm x 30 cm 5 mm UTL-B56 56 Hari 5 10 mm UTS-B56 5 Kuat Tarik Lentur Balok 5 mm UTL-L28
28 Hari
3 10 mm UTS-L28 3 15 cm x 15 cm x 60 cm 5 mm UTL-L56 56 Hari
3
10 mm UTS-L56 3 Total 32
UTS - B28 (5) 36,00 5,011 UTS - B56 (1) 36,00 5,077 5,370 UTS - B56 (2) 37,00 5,166 UTS - B56 (3) 42,00 5,798 UTS - B56 (4) 41,00 5,686 UTS - B56 (5) 36,00 5,126

## 4.1.2 Hasil Pengujian Kuat Lentur Beton
Data  yang  diperoleh  dari  hasil  pengujian  dan perhitungan  kuat  tarik  lentur  beton  mutu  ultra  tinggi menggunakan  benda  uji  balok  berukuran  15  cm  x  15 cm  x 60 cm  sebanyak 12  benda uji diperlihatkan pada Tabel 4.7 berikut ini:
Tabel 1 Hasil Pengujian Kuat Tarik Lentur Beton Kode Benda Uji Beban (Ton) Kuat Tarik Lentur (MPa) Kuat Tarik Lentur Rata- Rata (MPa) UTL - L28 (1) 3,740 5,057 5,138 UTL - L28 (2) 3,760 5,296 UTL - L28 (3) 3,870 5,060 UTL - L56 (1) 5,576 7,489 6,956 UTL - L56 (2) 5,228 6,657 UTL - L56 (3) 5,073 6,722 UTS - L28 (1) 3,030 3,962 4,056 UTS - L28 (2) 3,090 4,040 UTS - L28 (3) 3,080 4,165 UTS - L56 (1) 3,617 4,924 5,244 UTS - L56 (2) 3,706 5,011 UTS - L56 (3) 4,403 5,796

## 4.2 Pembahasan
4.2.1 Hubungan  kuat  tarik  belah  terhadap  variasi diameter  agregat  maksimum,  variasi  umur beton, dan kuat tekan beton
Adapun  hubungan  kuat  tarik  belah  beton  mutu ultra  tinggi  terhadap  variasi  penggunaan  diameter agregat  maksimum  serta  variasi  umur  beton  dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini:
Gambar 3 Perbandingan kuat tarik belah terhadap variasi penggunaan diameter agregat maksimum serta variasi umur beton
Berdasarkan Gambar 3, hasil pengujian kuat tarik belah beton mutu ultra tinggi dengan ukuran agregat  5 mm  lebih  tinggi  dibandingkan  ukuran  agregat  10  mm. Hal ini dikarenakan agregat mempunyai ukuran butiran yang lebih kecil akan mengisi pori antara butiran yang lebih  besar,  sehingga  pori-porinya  menjadi  sedikit  dan beton  memiliki  kemampatan  yang  tinggi.  Persentase peningkatan  kuat  tarik  belah  beton  mutu  ultra  tinggi terhadap variasi agregat pada umur 28 hari dan 56 hari adalah 5,785% dan 13,325%.
Peningkatan  kuat  tarik  belah  pada  umur  56  hari lebih  besar  dibandingkan  pada  umur  28  hari. Persentase  peningkatan  kuat  tarik  belah  beton  mutu ultra tinggi terhadap umur beton dengan variasi agregat 5 mm dan 10 mm adalah 18,297% dan 11,189%.
Kuat tarik  belah  dan  kuat tekan  beton  mutu  ultra tinggi menggunakan variasi diameter agregat maksimum  berukuran  5  mm  dan  10  mm  dapat menghasilkan  koefisien  kuat  tekan  terhadap  kuat  tarik belah.  Koefisien  perbandingan  yang  didapatkan  dari beton  mutu  ultra  tinggi  dengan  agregat  maksimum berukuran  5  mm  pada  umur  28  hari  dan  56  hari  yaitu
0,50  – 0,60 𝑓′𝑐 . Sedangkan untuk agregat  maksimum berukuran  10  mm  pada  umur  28  hari  dan  56  hari didapat koefisiennya yaitu 0,48 – 0,54 𝑓′𝑐 .
4.2.2 Hubungan  kuat  tarik  lentur  terhadap  variasi diameter  agregat  maksimum,  variasi  umur beton, dan kuat tekan beton
Adapun  hubungan  kuat  tarik  lentur  beton  mutu ultra  tinggi  terhadap  variasi  penggunaan  diameter agregat  maksimum  serta  variasi  umur  beton  dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini:

## Gambar 4  Perbandingan kuat tarik lentur terhadap variasi penggunaan diameter agregat maksimum serta variasi umur beton
Berdasarkan Gambar 4, hasil pengujian kuat tarik lentur beton mutu ultra tinggi dengan ukuran agregat 5 mm  lebih  tinggi  dibandingkan  ukuran  agregat  10  mm. Hal ini dikarenakan agregat mempunyai ukuran butiran yang lebih kecil akan mengisi pori antara butiran yang lebih  besar,  sehingga  pori-porinya  menjadi  sedikit  dan beton  memiliki  kemampatan  yang  tinggi.  Persentase peningkatan  kuat  tarik  lentur  beton  mutu  ultra  tinggi
0.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 28 Hari 56 Hari K u at T arik B e la h (M Pa ) Umur Pengujian Split 5 mm Split 10 mm 0.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 28 Hari 56 Hari K u at T arik Le n tu r (M Pa ) Umur Pengujian Split 5 mm Split 10 mm
terhadap variasi agregat pada umur 28 hari dan 56 hari adalah 21,060% dan 24,617%.
Peningkatan  kuat  tarik  lentur  pada  umur  56  hari lebih  besar  dibandingkan  pada  umur  28  hari. Persentase  peningkatan  kuat  tarik  lentur  beton  mutu ultra tinggi terhadap umur beton dengan variasi agregat 5 mm dan 10 mm adalah 26,142% dan 22,658%.
Kuat tarik  lentur dan kuat tekan beton  mutu ultra tinggi menggunakan variasi diameter agregat maksimum  berukuran  5  mm  dan  10  mm  dapat menghasilkan  koefisien  kuat  tekan  terhadap  kuat  tarik lentur.  Koefisien  perbandingan  yang  didapatkan  dari beton  mutu  ultra  tinggi  dengan  agregat  maksimum beukuran  5  mm  pada  umur  28  hari  dan  56  hari  yaitu 0,50  – 0,67 𝑓′𝑐 . Sedangkan untuk agregat  maksimum berukuran  10  mm  pada  umur  28  hari  dan  56  hari didapat koefisiennya yaitu 0,41 – 0,52 𝑓′𝑐 .

## 4.2.3 Kuat tarik relatif
Kuat  tarik  relatif  beton  mutu  ultra  tinggi  dari penggunaan  variasi  agregat  agregat  kasar  dan  variasi umur  beton  dengan  substitusi fly  ash batu  bara diperlihatkan pada grafik berikut ini:
Gambar 5 Perbandingan kuat tarik belah rata-rata dan kuat tarik belah relatif dengan agregat maksimum 5 mm
Gambar 6 Perbandingan kuat tarik belah rata-rata dan kuat tarik belah relatif dengan agregat maksimum 10 mm
Gambar 7 Perbandingan kuat tarik lentur rata-rata dan kuat tarik lentur relatif dengan agregat maksimum 5 mm

## Gambar 8 Perbandingan kuat tarik lentur rata-rata dan kuat tarik lentur relatif dengan agregat maksimum 10 mm
Dari  Gambar  5  sampai  Gambar  8  menunjukkan bahwa  kuat  tarik  relatif  lebih  besar  dibandingkan dengan  kuat  tarik  hasil  penelitian  baik  yang menggunakan  agregat  maksimum  5  mm  ataupun  10 mm.

## 5. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis dan pembahasan adalah sebagai berikut:
1) Penggunaan diameter agregat maksimum berukuran  5  mm  menghasilkan  kuat  tarik  yang lebih besar dibandingkan dengan diameter agregat maksimum berukuran 10 mm. Hal ini dikarenakan butiran yang lebih kecil akan mengisi pori  antara  butiran  yang  lebih  besar,  sehingga pori-porinya  menjadi  sedikit  dan  beton  memiliki kemampatan yang tinggi.
2) Nilai kuat tarik belah rata-rata tertinggi diperoleh pada  beton  mutu  ultra  tinggi  menggunakan diameter  agregat  maksimum  berukuran  5  mm pada umur 28 hari yaitu 5,062 MPa dengan selisih 5,785% dari diameter agregat maksimum berukuran  10  mm  dan  pada  umur  56  hari  yaitu 6,196 MPa dengan selisih 13,325% dari diameter agregat maksimum berukuran 10 mm.
3) Nilai kuat tarik lentur rata-rata tertinggi diperoleh pada  beton  mutu  ultra  tinggi  menggunakan diameter  agregat  maksimum  berukuran  5  mm
3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 28 hari 56 hari K u at T arik B e la h (M Pa )
Kuat Tarik Belah Hasil Penelitian Kuat Tarik Belah Relatif 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 28 hari 56 hari K ua t Tari k Be la h (M P a) Kuat Tarik Belah Hasil Penelitian Kuat Tarik Belah Relatif
3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 28 hari 56 hari K u at T arik Le n tu r (M Pa ) Kuat Tarik Lentur Hasil Penelitian Kuat Tarik Lentur Relatif 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 28 hari 56 hari K u at T arik Le n tu r(M Pa ) Kuat Tarik Lentur Hasil Penelitian
pada umur 28 hari yaitu 5,138 MPa dengan selisih 21,060%  dari  diameter  agregat  maksimum berukuran  10  mm  dan  pada  umur  56  hari  yaitu 6,956 MPa dengan selisih 24,617% dari diameter agregat maksimum berukuran 10 mm.
4) Hubungan  kuat  tarik  belah  terhadap  kuat  tekan beton dengan agregat maksimum berukuran 5 mm pada  umur  28  hari  dan  56  hari  yaitu  0,50  – 0,60√(f'c).  Sedangkan  untuk  agregat  maksimum berukuran 10 mm didapat koefisiennya yaitu 0,48 – 0,54√(f'c).
5) Hubungan  kuat  tarik  lentur  terhadap  kuat  tekan beton dengan agregat maksimum beukuran 5 mm pada  umur  28  hari  dan  56  hari  yaitu  0,50  – 0,67√(f'c).  Sedangkan  untuk  agregat  maksimum berukuran 10 mm didapat koefisiennya yaitu 0,41 – 0,52√(f'c).
6) Berdasarkan  hasil  seleksi  data  menunjukkan bahwa  mutu  pelaksanaan  penelitian  berada  pada klasifikasi  sangat  baik  sampai  sedang  dan  hasil analisa  varian  didapat  nilai  F0  hitung  >  F0  tabel yang  menunjukkan  bahwa  penggunaan  variasi diameter  agregat  maksimum  serta  variasi  umur beton  memberikan  pengaruh  terhadap  kuat  tarik beton.
Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini  adalah diperlukan  perencanaan  susunan  butiran  agregat  yang baik agar didapat gradasi yang lebih baik untuk semua sampel, serta penggunaan benda uji yang lebih banyak akan  menambah  ketelitian  hasil  penelitian.  Dalam praktek  disarankan  menggunakan  ukuran  butiran agregat  yang  lebih  kecil  untuk  mendapatkan  beton yang  lebih  padat  dan  memiliki  kemampatan  yang tinggi.

## 6. Daftar Pustaka
[1]  Merriza,  S.,  Aulia,  T.  B.,  dan  Hasan,  M.,  2016, Analisis  Kapasitas  Geser  Beton  Bertulang  Mutu Tinggi  Variasi  Aditif  dan  Substitusi  Agregat (Cangkang Sawit),
Jurnal Teknik Sipil Universitas Syiah  Kuala, Vol. 6, No. 1, Halaman 77-92.
[2]  Naibaho,  P.  R.  T.,  Budiono,  B.,  Surono,  A.,  dan Pane,  I.,  2013, Perilaku  Hubungan  Balok-Kolom Eksterior  Beton  Normal,  Mutu  Tinggi,  &  Bubuk Reaktif  dengan  Beban  Lateral  Siklik, Konferensi Nasional  Teknik  Sipil  7,  Universitas  Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Halaman 115-122.
[3]  Purwati,  A.,  As’ad,  S.,  dan  Sunarmasto,  2014, Pengaruh  Ukuran  Butiran  Agregat  Terhadap Kuat  Tekan  dan  Modulus  Elastisitas  Beton Kinerja  Tinggi  Grade  80, e-Jurnal  MATRIKS
TEKNIK  SIPIL,  Universitas  Sebelas  Maret Surakarta, Vol. 2, No. 2, Halaman 58-63.
[4]  Simatupang,  P.  H.,  Sir,  T.  M.  W.,  dan  Kurniaty, A.  S.,  2016, Pengaruh  Substitusi  Parsial  Semen dengan  Abu  Terbang  Terhadap  Karakteristik Teknis  Beton, Jurnal  Teknik  Sipil  FST  Undana, Vol. V, No. 2, Halaman 139-148.
[5]  Chunping,  G.,  Guang,  Y.,  dan  Wei,  S.,  2015, Ultra  High  Performance  Concrete-Properties, Applications,  and  Perspective. Science  China, Technological Sciences, Vol. 58, No. 4, Halaman 587-599.
[6]  Hardjasaputra,  H.,  2009, Aspek-aspek  Teknik Beton  -  Ultra  High  Performance  Concrete (UHPC), Konferensi  Nasional  Teknik  Sipil  3, Universitas  Pelita  Harapan  –  Universitas  Atma Jaya Yogyakarta, Halaman 197-202.
[7]  Badan  Standardisasi  Nasional,  2008, Cara  Uji Berat  Jenis  dan  Penyerapan  Air  Agregat  Kasar, (SNI 1969-2008), BSN, Bandung.
[8]  Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2004, Tata  Cara  Pembuatan  dan  Pelaksanaan Beton  Berkekuatan  Tinggi,  (Pd  T-04-2004-C), Departemen Pekerjaan Umum, Bandung.
[9]  Nugraha,  P.,  dan  Antoni,  2007, Teknologi  Beton , Penerbit ANDI, Yogyakarta.
[10]  Fatmaliana, A., Rahwanto, A., dan Jalil, Z., 2016, Sintesis  dan  Karakterisasi  Hematit  (Fe 2 O 3 )  dari Bijih  Besi  Alam  Melalui  Metode  Presipitasi,
Jurnal Natural, Program Magister Fisika, Pascasarjana  Universitas  Syiah  Kuala,  Vol.  16, No. 1, Halaman 15-17.
[11]  Aulia,  T.  B.,  dan  Akoeb,  A.,  2013, Pengaruh Variasi  Penambahan  Air  dan  Semen  Pada  Suatu Perencanaan  Campuran  (Mix  Design)  Terhadap Susut  Beton  dan  Kuat  Tarik  Belah  Beton  (Suatu Penelitian  Beton  dengan  FAS  0,3,  0,4,  Dan  0,5), Jurnal Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala, Vol. 3, No. 1, Halaman 91-102.
[12]  Badan  Standardisasi  Nasional,  2014, Metode  Uji Kekuatan  Tarik  Belah  Spesimen  Beton  Silinder, (SNI 2491-2014), BSN, Bandung.
[13]  Dipohusodo,  I.,  1999, Struktur  Beton  Bertulang, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
[14]  Badan  Standardisasi  Nasional,  2011, Cara  Uji Kuat  Lentur  Beton  Normal  dengan  Dua  Titik Pembebanan, (SNI 4431-2011), BSN, Bandung.
[15]  Koerniawan, A., 2017, Pengaruh Jenis Superplasticizer  Terhadap  Kuat  Tarik  Beton Mutu  Tinggi  dengan  Bahan  Tambahan  Abu Cangkang  Sawit, Laporan  Tugas  Akhir,  Jurusan Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik  Universitas  Syiah Kuala.
[16]  Hayati,  S.,  2018, Studi  Kuat  Tekan  dan  Kuat Lentur  Pasta  Semen  Campuran  dengan  Tanah Diatomae, Laporan  Tugas  Akhir,  Jurusan  Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala.